108 ^1- Hauke, Ueber Eutektstiuktur bei Silikatschnielzen. 



wie z. B. bei Olivin sein, was schließlich zum Zerfall der Kristalle 

 führt. Wie lassen sich nun diese Erscheinungen erklären? 



Je früher ein Kristall gebildet wird, desto öfter ist er der 

 korrodierenden Wirkung ausgesetzt, denn durch Temperatur- 

 schwankungen kann ja die Grundmasse oder, was sehr häufig 

 vorkommt, die Glasmasse des öfteren gelöst werden. In diesem 

 Zustand übt sie aber den größten Einfluß aus, und solche Fälle 

 sind ja bei der Reguherung des Fourquignonofens sehr zahlreich 

 zu beobachten. In den weitaus meisten Fällen dürfte aber der 

 Si Og-Gehalt die Ursache sein und mit erhöhtem Gehalt die 

 Wirkung um so größer und weitgehender ausfallen, 

 r Der D i o p s i d tritt, wie schon des öfteren erwähnt, in gut 

 ausgebildeten Kristallen auf, die sowohl zu langen Leisten als 

 auch schönen Säulen und feinsten Nädelchen entwickelt sind. 

 Auch Ausbildung in Körnern konnte beobachtet werden (Ver- 

 iuche VII b, X). 



Dicht gelagerte Gruppen von Diopsiden und garbenförmige 

 Anordnungen kommen sehr häufig vor. Korrosionserscheinungen, 

 besonders an den terminalen Enden, sind allgemein zu beobachten, 

 und wäre nur noch zu erwähnen, daß sie bei dem Versuch 57 Lab- 

 rador — 43 Diopsid bei weitem nicht so mächtig auftraten als 

 bei den übrigen Versuchen. 



Die A n 0 r t h i t e bildeten sich in breiten Tafeln und feinen 

 Leistchen und zeigen immer deuthche ZwiUingsbildung. Es löschen 

 die verzwillingten Kristalle in allen Schnitten normal zur Längs- 

 fläche, d. h. zur Zwillingsebene des Albitgesetzes symmetrisch zur 

 Zwillingsgrenze aus. Wenn man nun eine größere Anzahl von 

 Messungen an solchen symmetrisch auslöschenden Durchschnitten 

 vornimmt, so findet man annähernd das Maximum der Auslöschungs- 

 schiefe in dieser Zone^. Es beträgt bis 36^. 



Labrador kam in den Versuchen II a und II b nur in Form 

 von kleinen Täf eichen, in Versuch III sowohl in dieser Ausbildungs- 

 weise, als auch in gut idiomorph begrenzten Kristallen und feinsten 

 Nädelchen zur Ausscheidung. Polysynthetische VerzwiUingung 

 konnte oft beobachtet werden. 



Der 0 1 i g 0 k 1 a s kam als solcher nicht zur Ausbildung, 

 sondern wandelte sich in Versuch IV in Labrador oder Anorthit um. 



^ Weinschenk, Die gesteinsbildenden Mineralien, p. 139., 



